ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๘๐๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑เรื่องแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กข้ออ้อย(แก้ไขครั้งที่ ๑)[๑] โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก. 24 - 2558อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก. 24 - 2558 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่๓๓๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้๑.ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก. 24 -2548 เป็น มอก. 24 - 2559๒.ให้ยกเลิกข้อ ๑.๒๓.ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๕. วัสดุ การทำ และส่วนประกอบทางเคมี๕.๑เหล็กข้ออ้อยต้องทำขึ้นจากเหล็กแท่งเล็ก (billet) หรือเหล็กแท่งใหญ่ (bloom) เท่านั้นด้วยกรรมวิธีการรีดร้อนโดยต้องไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาก่อน๕.๒การทำเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่ใช้ทำเหล็กข้ออ้อยต้องมีขั้นตอนกรรมวิธีการทำและการควบคุมเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ดังต่อไปนี้(๑)มีระบบการคัดแยก ตรวจสอบประเมินคุณภาพเศษเหล็ก (scrap) โดยมีการตรวจสอบควบคุมปริมาณของธาตุฟอสฟอรัสและกำมะถันที่เจือปนอย่างเข้มงวด(๒)มีการตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบทางเคมีของน้ำเหล็กในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหล็กกล้า(steel making) โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบที่มีมาตรฐาน(๓)มีกระบวนการทำให้น้ำเหล็กบริสุทธิ์ (refining process) อย่างเหมาะสม เช่น มีเตาปรุง (ladle furnace) หรือการลดฟอสฟอรัส และการลดกำมะถัน รวมทั้งปรับแต่งค่าส่วนประกอบ(๔)การหล่อเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ต้องเป็นการหล่อแบบต่อเนื่อง (continuous casting) ที่มีอัตราการหล่ออย่างน้อย ๑๐ ๐๐๐ kg/hr และมีการควบคุมอัตราการเย็นตัว(cooling Rate) ที่เหมาะสมมีขนาดของเตาหลอมไม่ต่ำกว่า ๕ ๐๐๐ kg ต่อ ๑ เตาและมีความถี่ในการทดสอบส่วนประกอบทางเคมีที่เหมาะสม๕.๓โรงงานที่ทำเหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งใหญ่ และเหล็กข้ออ้อยต้องมีมาตรฐานการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี๕.๔เหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่ใช้ทำเหล็กข้ออ้อยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบในรายการขนาด ลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบทางเคมีที่เหมาะสม๕.๕เหล็กข้ออ้อยต้องเป็นเหล็กกล้าไม่เจือ(รายละเอียดเกณฑ์กำหนดของเหล็กกล้าเจือให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.)โดยเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า ให้เป็นไปตามตารางที่ ๕และเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ยอมให้มีค่าสูงกว่าค่าสูงสุดของตารางที่ ๕ตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ ๖ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ๙.๔ตารางที่ ๕ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า(ข้อ ๓.๑ และข้อ ๕.๕)ชั้นคุณภาพส่วนประกอบทางเคมี ปริมาณโดยมวล (สูงสุด)%คาร์บอนแมงกานีสฟอสฟอรัสกำมะถันคาร์บอน+แมงกานีส/๖SD ๓๐๐.๒๗-๐.๐๕๐๐.๐๕๐๐.๕๐SD ๔๐-๑.๘๐๐.๐๕๐๐.๐๕๐๐.๕๕SD ๕๐-๑.๘๐๐.๐๕๐๐.๐๕๐๐.๖๐ตารางที่ ๖เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์(ข้อ ๕.๕)ส่วนประกอบทางเคมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนปริมาณโดยมวล%คาร์บอน+ ๐.๐๓แมงกานีส+ ๐.๐๕กำมะถัน+ ๐.๐๑๐ฟอสฟอรัส+ ๐.๐๑๐๔.ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๗.๑ เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อยที่เหล็กข้ออ้อยทุกเส้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้(๑)ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและชื่อผู้ได้รับอนุญาต(๒)ชื่อขนาด(๓)ชั้นคุณภาพ(๔)สัญลักษณ์ T (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment) ในระหว่างการผลิต)(๕)สัญลักษณ์กรรมวิธีการทำเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการทำเหล็กข้ออ้อยดังนี้(กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ทใช้ OHกรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจนใช้ BOกรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซใช้ EFกรรมวิธีแบบอินดักชั่นเฟอร์เนซใช้ IFสำหรับกรรมวิธีอื่นๆ ให้ระบุตามที่ตกลงในเอกสารของผู้ทำโดยมีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเป็นกรณีไป)ทั้งนี้หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้แสดงเพียงชื่อเดียว๕.ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๒ (๗)และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน(๗) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและชื่อผู้ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้แสดงเพียงชื่อเดียว๖.ให้เพิ่มภาคผนวก ก. ดังต่อไปนี้ภาคผนวก ก.รายละเอียดเกณฑ์กำหนดของเหล็กกล้าเจือ(ข้อ๕.๕)เหล็กกล้าเจือ(alloy steel) คือเหล็กกล้าที่มีธาตุเจือตั้งแต่หนึ่งธาตุขึ้นไปตามอัตราส่วนโดยมวล ดังต่อไปนี้- อะลูมิเนียม (Al) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๓ ขึ้นไป- โมลิบดีนัม (Mo) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๘ ขึ้นไป- โบรอน (B) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๐๐๘ ขึ้นไป- นิกเกิล (Ni) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๓ ขึ้นไป- โครเมียม (Cr) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๓ ขึ้นไป- ไนโอเบียม (Nb) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๖ ขึ้นไป- โคบอลต์ (Co) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๓ ขึ้นไป- ซิลิคอน (Si) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป- ทองแดง (Cu) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๔ ขึ้นไป- ไทเทเนียม (Ti) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๕ ขึ้นไป- ตะกั่ว (Pb) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๔ ขึ้นไป- ทังสเตน (วุลแฟรม) (W) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๓ ขึ้นไป- แมงกานีส (Mn) ตั้งแต่ร้อยละ ๑.๖๕ ขึ้นไป- วาเนเดียม (V) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป- เซอร์โคเนียม (Zr) ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๕ ขึ้นไป(ธาตุอื่นๆ แต่ละธาตุตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป (ยกเว้นกำมะถัน ฟอสฟอรัสคาร์บอนและไนโตรเจน))ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 24 - 2559 ใช้บังคับเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๑๔มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปริยานุช/จัดทำ๒๖ พฤษภาคม๒๕๕๙วิศนี/ตรวจ๒๖ พฤษภาคม๒๕๕๙[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๑๒/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙